214 Müntor: Bericht über die Leistungen im Gebiete der 



praktischen Standpunkte aus. Der erste Theil der eingereichten Ar- 

 beit enthielt eine historische Zusammenstellung der bisherigen Ar- 

 beiten von Musschenbroek bis zu Paccinotti et Peri herab. Im an- 

 dern Theile werden die mechanischen Eigenschaften derjenigen Höl- 

 zer der Untersuchung unterworfen, die auf dem östlichen Abhänge 

 der V^ogesen, im Vogesensandstein, bunten Sandstein und Muschel- 

 kalk gewachsen und von den beiden Forschern selbst ausgesucht 

 waren, und zwar 94 Individuen von Eichen, Buchen, Tannen, Fichten, 

 Hainbuchen, Birken, Acacien, Ulmen, Eschen, Sycomoren, Ahornen, 

 Zitterpappeln, Erlen und Pappeln. 



Die angestellten Versuche drehten sich 



1. um die Untersuchung der Abweichungen, die unter den verschie- 

 denen Theilen eines und desselben Baumes vorkommen können 

 und aus verschiedenen Feuchtigkeitsverhältnissen resultiren. 



2. um die Prüfung der mechanischen Eigenschaften der Bäume 

 unter Berücksichtigung der modificirenden Umstände. 



3. um die Untersuchung derselben Eigenschaften hinsichtlich der 

 Eiche und Tannenhölzer, nach den Formen und Dimensionen, 

 wie sie in dem praktischen Leben zur Anwendung kommen. 



Behufs der ersten Reihe ihrer Untersuchungen wurden die Höl- 

 zer in 7 — 10 Millim. dicke und 2 Meter lange Latten geschnitten, 

 und in frischem sowohl, als in 3 verschiedenen Trockungszuständen 

 (bis 40 und 50" C.) untersucht. — Sie berücksichtigten die Dichtigkeit 

 der Latten; die Fortpflanzung des Schalls nach Chladni's Methode; 

 die Elasticität, die Tragkraft, die Cohäsion. Die p. 667 u. 668 be- 

 findlichen 5 Tabellen geben die gefundenen Werthe in mittlem Durch- 

 schnittszahlen ausgedrückt. Die Acacie vereinigt die grösste Cohä- 

 sion und Elasticität mit der grössten Dichtigkeit und Dauer, wes- 

 halb sie sich ganz vorzüglich zu Eisenbahnschwellen eignet. Der 

 Acacie folgt die Tanne (Sapin distique), deren peripherische Stamm- 

 theile wegen ihres besondern elastischen "Widerstandes bei verhält- 

 nissmässig geringem Gewichte empfehlenswerth sind. Die Eiche ver- 

 einigt alle mechanischen Eigenschaften in einem hohen Grade, ohne 

 jedoch die höchsten Zahlen zu geben; der Splint steht hier dem 

 Kernholze nach. Ulme, Buche und Birke haben grössere Elasticität 

 als die Eiche, aber geringere Cohäsion. Kiefer und Pappel stehen 

 am tiefsten. Aus den gefundenen Resultaten, die für den Techniker 

 mehr, als den Physiologen Interesse haben, heben wir nur folgende 

 hervor. Für jeden einzelnen Jahrring nehmen die mechanischen 

 Eigenschaften nach der Höhe des Stamms ab, ebenso in der Richtung 

 senkrecht auf die Axe. — Die Fällungszeit scheint keinen Einfluss 

 auf ihre mechanischen Eigenschaften zu haben. Der Elasticitäts- 

 Coefficient und die Cohäsion nehmen mit dem Alter der Bäume ab. 

 Hölzer, welche gegen Nord, Nordost, Nordwest und in trocknen 

 Lagen wuchsen, haben einen höhern und stärkern Elasticitäts-Coeffi- 

 cienten, wenn diese beiden Bedingungen vereinigt sind ; dagegen wenn 



